150 THAT VOGT: M.-N. KI. 
Für Typus I und IV, wie auch für die Schenkel Max.—ö bei II, 
a—Min bei III und & Æ bei V, gilt, dass die Mischkrystalle reicher 
an Bestandteilen mit der höchsten Schmelstemperatur sind, als die 
Schmelze, womit sie im Gleichgewicht stehen können. Für die Schenkel 
a—Max. bei II, Min.—é bei III und Æ— bei V gilt dagegen umge- 
kehrt, dass der am leichtesten schmelsbare Bestandteil in die Mischkry- 
stalle konzentriert wird. 
Nehmen wir an, dass die verschiedenen Mineralien der Eruptiv- 
gesteine sich gleichmässig auf die fünf Erstarrungstypen verteilen, und 
ferner, dass das Max. bei II, bezw. das Min. bei III, und der eutek- 
tische Punkt (Æ) bei V durchschnittlich gerechnet gerade in der Mitte 
zwischen a und 0 fallen, sollte in 70% der Krystallisationsvorgänge 
der Fall eintreten, dass der zuerst ausgeschiedene Mischkrystall den 
höchsten Schmelzpunkt besässe, oder dass die Krystallisationsfolge durch 
abnehmende Schmelzbarkeit bedingt würde; in 30% dagegen das umge- 
kehrte, also Krystallisationsfolge nach zunehmender Schmelzbarkeit. — 
In der Tat scheinen ziemlich viele der am meisten verbreiteten Mineralien 
zum Typus I zu gehören; die von Becke (l. c.) auf Grundlage von 
Beobachtungen aufgestellte Regel, nämlich »dass die schwerer schmelz- 
baren Komponenten im Kern! (der zonalen Krystalle), die leichter schmelz- 
baren in der Hülle angereichert werden«, dürfte somit in mehr als 70% 
der Fälle eintreten, und die Ausnahmen von der Regel dürften weniger 
als 3000 ausmachen. 
Haben wir eine kontinuierliche Mischkrystall-Serie — also eine Serie, 
welche einem der drei Typen I, II oder III angehört, — und zeigt es 
sich hier, dass unter allen Mischungsverhältnissen zwischen den zwei 
Komponenten immer der am schwersten schmelzbare Bestandteil in den 
zuerst ausgeschiedenen Mischkrystall konzentriert wird, so muss diese 
Serie zum Typus I gehören. — Wird dagegen in einem Teile der Mischung 
der am schwersten, im anderen Teile der am leichtesten schmelzbare 
Bestandteil in den zuerst resultierenden Mischkrystall konzentriert, so 
haben wir entweder Typus II oder III; welcher von diesen lässt sich 
auch entscheiden. 
— Wie oben (S. 142— 143) erwähnt, ist die durch Zoken Druck (bis zu 
etwa 2000 Atmosphären = ca. 7 Milom. Magmahöhe) bewirkte Erhöhung 
der Schmelzpunkte der Mineralien wahrscheinlich nicht sehr beträchtlich, 
Ferner darf man voraussetzen, dass diese Schmelzpunkt-Erhöhung bei 
den Komponenten eines und desselben Mischkrystalls — welche Kom- 
I Wie auch in der ersten »Generätione, 
